ИЗСЛѢДОВАНІЯ ВЪ ОБЛАСТИ МАГНЕЗІАЛЬНЫХЪ СИЛИКАТОВЪ. 
295 
Въ литературѣ отмѣчена прекрасная горная кожа и горная пробка красноватаго цвѣта. 
Судя но образцамъ, видѣннымъ мною въ Вѣнскомъ Придворномъ Музеѣ, это — палыгор- 
скитъ. 
(413) Mount Holly. 
F. Hall. Catal. of Minerals... Hartford. 1824. 8. 
S. Robinson. Catal. of Americ. Minerals. Bost. 1825. 26. 
Горная кожа въ значительномъ количествѣ вмѣстѣ съ деревянистымъ асбестомъ. 
(414) Swanton. 
Литературныхъ указаній мною не встрѣчено. 
Матеріалъ: 1) Bergholz — 4 образца пріобрѣтены въ 1909 г. у Droop въ Дрезденѣ за 18 М. 
2) Bergkork — пріобр. въ 1908 г. у Freib. Niederlage за 2 М. 50 Pf. 
3) Mount, cork — пріобр. въ 1909 г. у Stürtz’a въ Боннѣ- 
Несмотря на значительное количество прекраснаго чистаго матеріала, имѣвшагося въ 
моихъ рукахъ, мнѣ не удалось на немъ выяснить характеръ генезиса и парагенезиса минерала. 
Мѣстами палыгорскитъ имѣетъ ячеистое строеніе, и пустоты въ немъ заполнены красноватобу¬ 
рой глиной и кристалликами доломита. Въ общемъ исключительно чистый, плотный и сплошной 
матеріалъ, почти свободный отъ всякихъ постороннихъ примѣсей. Кое гдѣ онъ пропитанъ 
гидратами окиси желѣза и покрытъ мелкими марганцевыми дендритами. По всѣмъ Физиче¬ 
скимъ, оптическимъ и химическимъ признакамъ — типичный ß- палыгорскитъ . 
Вся выдѣленная кремнекислота легко растворилась въ КОН. Все желѣзо ввидѣ закиси ; 
слѣды окиси. Водная вытяжка послѣ долгаго кипяченія ничего не обнаруяшла. Тщательно 
отобранное вещество, уд. вѣса 2,31, было подвергнуто количественному анализу: 
1-ый ан. 
2-ой ан. 
СХХІІ. 
Среднее. 
Si0 2 . 
56,42 
56,26 
56,34 
ли 'г.. 
12,98 
12,75 
12,87 
Fe a 0 3 . 
слѣды 
слѣды 
слѣды 
MgO . 
9,75 
9,83 
9,79 
CaO . 
слѣды 
слѣды 
слѣды 
FeO. 
0,13 
0,12 
0,13 
H 2 0 н. 110° С . . . 
— 
— 
9,64 
H 2 0 в. 110° С . . . 
— 
— 
11,65 
Сумма . 
— 
— 
100,42 
Навѣска.... 
0,7840 
0,6116 
Послѣ прокалки минералъ дѣлается твердымъ и царапаетъ стекло. Навѣска при прямомъ опредѣленіи 
поды — 0,8486. Надъ H 2 S04 сопс. втеченіе 4 мѣсяцевъ минералъ потерялъ 9,52% воды. S0 3 и С0 2 не обнару¬ 
жено. Анализъ велся путемъ разложенія H 2 S0 4 сопс. Потеря при прокаливаніи: нав. 0,7062—21,43. 
0,5131—21,40. 
